Pemisahan Logam Tanah Jarang dari Limbah ( Tailing ) Emas Poboya dengan Metode Pengendapan
[Separation of Rare Earth Metals from Poboya Gold Waste (Tailings) by Deposition Method]
Arianto 1* , Husain Sosidi 1 , Prismawiryanti 1 , Dwi Juli Puspitasari 1
1) Jurusan Kimia, Fakultas MIPA, Universitas Tadulako, Jl. Soekarno Hatta Km.9, Kampus Bumi Tadulako, Tondo Palu
* ) Coresponding author: rnariyanto@gmail.com
ABSTRACT. Gold tailings are waste generated from gold mining activities and contain minerals and rare-earth metals  (REM)  that  are  much  needed  in  current  technological  developments.  This  research  was  conducted  to determine the REM content contained in Poboya gold tailings, through the destruction process using sulfuric acid and  precipitation  using  ammonium  hydroxide.  The  results  were  showed  that  the  level  of  REM  contained  in Poboya  gold  tailings  was  6-7%.  REM  oxide  content  analysis  performed  with  Scanning  Electron  Microscopy  - Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy (SEM-EDS) obtained 6 types of REM with the main REM levels namely Terbium  (Tb):  77-80%  dan  Lanthanum  (La):  13%,  as  well  as  other  rare-earth  metals  with  smaller  amounts  of Europium  (Eu):  4-5%,  Cerium  (Ce):  2%,  Neodymium  (Nd):  0.02%  and  Gadolinium  (Gd):  0.02%. Poboya  gold waste can be used by the community as a source of REM  and used in various industries.
Keywords : Gold tailings, rare earth metals (REM), destruction, precipitation
ABSTRAK. Tailing emas  merupakan  limbah  yang  dihasilkan  dari  kegiatan  penambangan  emas  dan mengandung  mineral  serta  logam  tanah  jarang  (LTJ)  yang  banyak  dibutuhkan  dalam  perkembangan  teknologi saat  ini.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  kandungan  LTJ  yang  terdapat  dalam tailing emas  Poboya melalui  proses  destruksi  dengan  menggunakan  asam  sulfat  dan  pengendapan  menggunakan  amonium hidroksida. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar LTJ yang terkandung dalam tailing emas Poboya sebesar 6-7%.  Analisis  kandungan  LTJ  oksida  dilakukan  dengan Scanning  Electron  Microscopy  -  Energy  Dispersive  X- Ray  Spectroscopy (SEM-EDS)  didapatkan  6  jenis  LTJ  dengan  kadar  LTJ  yang  utama  yaitu  Terbium  (Tb):  77- 80% dan Lantanum (La): 13%, serta logam tanah jarang lain dengan jumlah yang lebih sedikit adalah Europium (Eu): 4-5%, Serium (Ce): 2%, Neodimium (Nd): 0,02% dan Gadolinium (Gd): 0,02%. Limbah emas Poboya dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber LTJ dan digunakan dalam berbagai industri.
Kata kunci : Tailing emas, logam tanah jarang (LTJ), destruksi, pengendapan
Riwayat artikel: Diterima 7 Oktober 2019, Disetujui 9 April 2020 Cara sitasi: Arianto., Sosidi, H., Prismawiryanti., Puspitasari, D J. (2020). Pemisahan Logam Tanah Jarang dari Limbah ( Tailing ) Emas Poboya dengan Metode Pengendapan. KOVALEN: Jurnal Riset Kimia , 6(1): 9-17. DOI: https://doi.org/10.22487/kovalen.2020.v6.i1.13861

## LATAR BELAKANG
Logam  tanah  jarang  (LTJ)  merupakan unsur  yang  sangat  langka  di  alam.  LTJ  tidak pernah  ditemukan  sebagai  unsur  bebas  di
lapisan  bumi  tetapi  ditemukan  dalam  bentuk mineralnya.  Indonesia  memiliki  beberapa kegiatan  penambangan  emas  aluvial  dan timah  alluvial  yang  mengandung  mineral
ikutan  berupa    logam  tanah  yang  mempunyai potensi sebagai produk sampingan yang dapat memberikan nilai tambah (PSDG, 2010).
LTJ  termasuk  jenis mineral  logam  langka yang  dimanfaatkan  sebagai  bahan  baku peralatan vital militer, seperti peralatan perang dan  alat  pelacak  serta  dapat  memenuhi kebutuhan  produk  material  modern,  seperti superkonduktor,  laser,  optik  elektronik,  glass, dan keramik (Soepriadi et al ., 2014).
Penggunaan  LTJ  saat  ini  sangat  beragam, umumnya  untuk  industri  yang  menggunakan teknologi tinggi (Suganal et al ., 2018).
Logam Tanah Jarang terdiri dari 17 unsur dengan  rincian  15  unsur  dalam  kelompok lantanida  dan  2  unsur  lainnya  yaitu  Skandium dan  Itrium.  Unsur-unsur  tanah  jarang  meliputi Lantanum  (La),  Serium  (Ce),  Praseodimium (Pr),  Neodimium  (Nd),  Prometium  (Pm), Samarium  (Sm),  Europium  (Eu),  Gadolinium (Gd), Terbium (Tb), Disprosium (Dy), Holmium (Ho),  Erbium  (Er),  Tulium  (Tm),  Iterbium  (Yb), Lutesium  (Lu),  Itrium  (Y)  dan  Skandium  (Sc) (Suganal  dkk.,  2018).  Secara  umum,  LTJ dibedakan  menjadi  3  jenis,  yaitu  LTJ  ringan (La,  Ce,  Pr,  Nd,  Pm,  Sm,  Eu),  LTJ  sedang (Gd,  Tb,  Dy,  Ho),  dan  LTJ  berat  (Er,  Tu,  Yb, Lu)  (Sastri et  al. ,  2003).  Unsur  LTJ  tidak ditemui  sebagai  logam  bebas,  tetapi  dalam bentuk  mineral  karbonat,  fosfat,  dan  halida (Gupta  &  Krishnamurthy,  2004).  Unsur-unsur dalam  LTJ  dapat  didapatkan  bebas  dengan cara  pemisahan  dan  pemurnian  secara bertahap (Erni et al. , 2000).
Proses  pemisahan  unsur  LTJ  dapat dilakukan dengan metode asam/basa (pelarutan logam dengan menggunakan asam/basa kuat), metode klorinasi (menggunakan  gas  klor,  Cl),  dan  metode reduksi  suhu  tinggi  menggunakan  karbon
(Callow,  1967).  Metode  yang  palng  banyak digunakan  dalam  proses  pemisahan  adalah destruksi  asam  atau  basa  (Anggraini et  al. , 2012).  Proses  destruksi  biasa  dilakukan dengan  bantuan  panas  atau  tekanan,  serta lazim  dilakukan  dengan  penambahan  pelebur asam  atau  basa. Asam  yang  biasa  digunakan untuk  destruksi  adalah  H 2 SO 4 ,  HNO 3 ,  dan  HF serta basa NaOH atau KOH (Harvey, 2000).
Proses  pemurnian  LTJ  dapat  dilakukan dengan  berbagai  cara  yaitu  ekstraksi,  resin penukar  ion  dan  pengendapan  (Hafni et  al .,
2000).  Proses  pengendapan  pada  kondisi  pH 10  mampu  menghasilkan  rekoveri  LTJ  hingga mendekati  100%.  Reagen  pengendapan  yang biasa  digunakan  adalah  NH 4 OH  dan  NaOH.
Keuntungan
pemakaian
NH 4 OH, penanganannya  mudah  dan  harganya  lebih murah, sedangkan pemakaian NaOH, penanganannya  lebih  sulit  tetapi  dapat dimanfaatkan  kembali  hasil  dari  proses sebelumnya. Faktor  yang sangat berpengaruh pada proses pengendapan adalah pH, konsentrasi  reagen,  dan  waktu  pengendapan
(Erni et al. , 2000).
Daerah  Poboya  Kecamatan  Mantikulore Kota  Palu  merupakan  salah  satu  wilayah  di Sulawesi  Tengah  yang  memiliki  potensi mineral  emas  sangat  besar  dan  terdapat kegiatan  penambangan  emas  rakyat  Poboya. Area penambangan Poboya terletak di pegunungan  antara  Kota  Palu  dan  Parigi dengan  luas  49.460  Ha  dan  lokasi  yang menjadi aktivitas penambangan rakyat memiliki  luas  7.120  Ha  (Dinas  ESDM,  2011). Dari  proses  pengolahan  emas  tersebut terdapat limbah (tailing ) yang masih mengandung  mineral  lain  yang  terbuang. Mineral  tersebut  diduga  banyak  mengandung logam  tanah  jarang. Tailing emas  Poboya
belum  pernah  dikaji  sebelumnya  sebagai sumber LTJ, sehingga perlu dilakukan penelitian terbaru.

## METODE PENELITIAN

## Bahan dan Peralatan
Bahan  yang  digunakan  yaitu tailing emas dari  tambang  emas  Poboya,  kertas  saring, akuades, asam sulfat pekat, amonium hidroksida 25%, natrium hidroksida 1 M, asam klorida 0,2 M, dan hidrogen peroksida 3%.
Alat  yang  digunakan  yaitu Scanning Electron  Microscopy  -  Energy  Dispersive  X- Ray Spectroscopy (SEM-EDS) HITACHI FLEXSEM  100 ,  ayakan  100  mesh,  pengaduk magnetik,  neraca  analitik Ohaus  Corp.  Pine Brook ,  pH-meter,  refluks,  penyaring buchner, hot plate , oven, tanur dan alat-alat gelas  yang umum digunakan.

## Prosedur Penelitian

## Pengambilan dan preparasi sampel
Pengambilan  sampel  dilakukan  di  lokasi pengolahan emas, Kelurahan Poboya,
Kecamatan  Mantikulore,  Kota  Palu,  Provinsi Sulawesi  Tengah.  Sampel  berupa  tanah  yang diambil  dari  beberapa  bak  penampung  akhir hasil  buangan  tromol.  Masing-masing  sampel tanah  dikeringkan  selama  2  hari,  kemudian digerus  dan  diayak  dengan  tingkat  kehalusan 100 mesh. Sebanyak 5 gram sampel dilakukan analisis  mineral  awal  dengan  menggunakan SEM-EDS  untuk  mengetahui  kandungan  LTJ yang terdapat dalam sampel tersebut.

## Pemisahan dan pengendapan LTJ
Sejumlah 20 gram sampel dimasukkan ke dalam  labu  refluks,  ditambah  40  mL  asam sulfat, dan dipanaskan pada suhu 130-150 O C.
Campuran  reaksi  kemudian  ditambah  asam sulfat  20%  dan  dipanaskan  hingga  mendidih,
ditambah lagi 100 mL akuades dan dipanaskan  kembali  hingga  mendidih.  Hasil dekomposisi kemudian disaring dengan penyaring buchner dan dibilas dengan akuades  panas  sehingga  diperoleh  filtratnya. Filtrat hasil destruksi yang diperoleh ditambahkan 50 mL larutan hidrogen peroksida  3%  dan  amonium  hidroksida  25% hingga  terbentuk  endapan.  Endapan  lalu disaring,  dibilas  dengan  akuades  panas,  dan dikeringkan  dalam  oven  pada  suhu  100 O C selama 1 jam. Selanjutnya endapan dilarutkan dengan  100  mL  asam  klorida.  Dalam  larutan kemudian ditambahkan natrium hidroksida 1 M hingga  mencapai  kisaran  pH  9,8-10  dan diaduk selama  3  jam. Endapan yang mengandung  LTJ  kemudian  disaring  dengan penyaring  Buchner  dan  dikeringkan  dalam oven  pada  suhu  100 O C  selama  1  jam.
Endapan  yang  telah  kering  dikalsinasi  dalam tanur  pada  suhu  1000 O C  selama  2  jam (Sofyatin et  al. ,  2016).  LTJ  oksida  hasil kalsinasi dianalisis menggunakan SEM-EDS.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Analisis Pendahuluan
Analisis pendahuluan sampel perlu dilakukan untuk mengetahui kandungan komposisi  awal  dari  setiap  matrik  yang terdapat  dalam  sampel tailing emas.  Analisis ini dilakukan terhadap dua sampel limbah hasil pengolahan  emas  daerah  Poboya.  Tujuannya adalah  sebagai  perbandingan  terhadap  hasil pemisahan  dengan  harapan  komposisi  LTJ semakin  meningkat.  Sampel tailing emas dengan tingkat kehalusan 100 mesh, dianalisis menggunakan alat SEM-EDS.
Tailing emas Poboya mengandung 6 jenis unsur  logam  tanah  jarang  seperti  lantanum,
serium, neodimium, europium, gadolinium, dan terbium (Tabel 1).
Tabel 1. Komposisi sampel tailing emas Unsur Kadar Sampel 1 (%) Kadar Sampel 2 (%) Lantanum (La) 0,48 - Cerium (Ce) 0,50 - Neodimium (Nd) 0,57 - Europium (Eu) - 3,43 Gadolinium (Gd) - 3,04 Terbium (Tb) - 21,71 Menurut Junaedy (2016), sebaran mineralisasi  emas  yang  berada  di  lokasi tambang  emas  Poboya  berasosiasi  dengan mineral  lain  seperti  pirit,  kalkopirit,  troilite, pyrrhotites, porpiri, dan siderite. Alpinus (2010) juga  menyatakan  bahwa  wilayah  Poboya  dan sekitarnya,  didominasi  oleh  batuan  kuarsa. Batuan  lain  yang  terikut  dalam  proses
penambangan dan tidak diambil/diolah menjadi emas adalah batuan aluminium silikat hal  ini  dapat  dilihat  dari  tingginya  kadar  silika dan aluminium pada sampel tailing tersebut.
Morfologi taling emas  di  daerah  Poboya diketahui dari hasil analisis dengan SEM. Hasil foto  dari  SEM  dengan  perbesaran  3000  kali (Gambar  1)  terlihat  bahwa tailing emas terdapat  dua  bentuk  dimana  sampel  dengan butiran  yang  besar  dan  masif  adalah  butiran silikat  dan  sampel  butiran  lebih  kecil,  dengan bentuk  permukaan  tidak  teratur  menunjukkan besi  serta  aluminium  dan  terdapat  unsur logam tanah jarang tanah jarang dengan kadar yang  cukup  tinggi,  yaitu  terbium  (Tb)  dengan kadar  21,71%  kemudian  unsur  logam  tanah jarang  yang  lain  seperti  europium  (Eu)  dan Gadolinium  (Gd)  sekitar  3%  serta  unsur Lantanum  (La),  Serium  (Ce),  dan  Neodimium (Nd) dibawah 1%.
Gambar 1. Hasil foto SEM tailing emas di daerah Poboya
Menurut Sulistiyono et al. (2016), dengan melihat  kedua  bentuk  butiran  yang  masif  dan tidak  teratur,  terlihat  bahwa  bijih  emas cenderung  menempel  pada  silika  sedangkan logam  tanah  jarang  cenderung  mengikuti unsur  besi.  Pada  batuan  berbasis  silikat  dan alumina,  unsur  thalium  tidak  terdeteksi  dan
unsur terbium dengan kadar yang cukup tinggi sekitar  6-14%,  logam  tanah  jarang  yang  lain adalah  gadolinium  sekitar  3-5%  dan  lantanum serta serium dengan kadar kurang dari 1%.
Hasil  analisis  EDS  terhadap tailing emas di  daerah  Poboya,  menunjukkan  bahwa  LTJ terletak  pada  4,5-6,0  keV,  dengan  masing-
masing  konsentrasi  unsur  Lantanum  (La) 0,48%,  Serium  (Ce),  0,50,  Neodimium  (Nd) 0,57%,  Europium  (Eu)  3,43%,  Gadolinium (Gd) 3,04%, dan Terbium (Tb) 21,71%. Selain itu,  hasil  spektrum  EDS  terdapat  silika  yang terletak  pada  1,7  keV  dengan  puncak spektrum  yang  tinggi.  Menurut  Nampira et  al .
(2001),  perbedaan  energi  sinar-X  pada  setiap unsur  ini  disebabkan  karena  perbedaan
kemampuan setiap unsur untuk memindahkan elektron  bagian  luar  ke  dalam  kulit  yang  telah ditinggalkan  akibat  penembakan  oleh  sinar-X. Unsur-unsur  lantanida  mempunyai  konfigurasi elektron yang sama (elektron terluar menempati  sub  kulit  orbital  6 s 2 ),  sedangkan kedudukan elektron yang berbeda pada orbital M (sub kulit orbital 4 f ).
Gambar 2. Spektrum EDS dari tailing emas
LTJ Oksida dari Tailing Emas Proses destruksi dilakukan dengan menggunakan  asam  sulfat  pekat.  Asam  sulfat dapat  memecah  struktur  dari  sampel  dan mengendapkan  logam-logam  yang  bersifat refraktori  seperti  besi,  aluminium,  tembaga, dan  krom  sehingga  tidak  mengganggu  pada proses analisis. Hasil destruksi berupa endapan  dan  filtrat,  LTJ  berada  dalam  filtrat sedangkan  endapan  yang  berupa  residu merupakan  unsur  pengotor  seperti  silikat, zirkon,  dan  garam-garam  yang  sukar  larut. Penambahan  hidrogen  peroksida  kedalam filtrat hasil destruksi bertujuan untuk mengoptimalkan jumlah kelarutan LTJ.
Hidrogen peroksida berfungsi sebagai reduktor untuk  mereduksi  Serium  (Ce)  yang  memiliki dua valensi yaitu +3 dan +4.
Pengendapan dilakukan dengan menambahkan  amonium  hidroksida  yang bertujuan  untuk  memisahkan  LTJ  dari  filtrat hasil  destruksi  sehingga  dihasilkan  endapan LTJ  hidroksida,  sebagaimana  persamaan berikut:
LTJ (aq) + 3NH 4 OH (aq)  LTJ(OH) 3(s) + 3NH 4(aq)
Endapan  LTJ  hidroksida  yang  terbentuk berupa  gelatin  berwarna  merah  disaring,  dan dicuci  menggunakan  akuades  panas  untuk menghilangkan  pengotor  yang  terlarut  seperti
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 keV 001 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 Coun ts OKa Mg Ka AlKa SiKa CaKa CaKb FeLl FeLa FeKesc FeKa FeKb LaMz LaMa LaMr
LaLa
LaLb LaLb2 CeMz CeMa CeMr CeLa CeLb CeLb2 NdM z NdM r NdLa NdLb NdLb 2 GdM a GdM r GdLl GdLa GdLb GdLb 2 GdLr GdLr3 TbM a TbM r TbLl TbLa TbLb TbLb2 TbLr TbLr3
sulfat  dan  fosfat  yang  menempel  pada endapan.  Endapan  dikeringkan  dalam  oven
untuk menghilangkan kelebihan NH 4 + .
Penambahan  asam  klorida  bertujuan  untuk melarutkan  pengotor  dan  juga  unsur  non  LTJ seperti  Pb  dan  Ag  yang  terkandung  dalam endapan  sehingga  dihasilkan  LTJ  klorida, seperti persamaan berikut:
LTJ(OH) 3(s) + 3HCl (aq)  LTJCl 3(aq) + 3H 2 O (l)
Larutan  LTJ  klorida  diendapkan  kembali menggunakan  NaOH.  Menurut  Hafni et  al .
(2000),  kondisi  terbaik  pengendapan  RE(OH) 3 pada  pH  9,8,  normalitas  reagen  NaOH  1  N dan  waktu  pengendapan  3  jam  didapatkan rekoveri LTJ 2 O 3 99,79% dan komposisi produk RE(OH) 3 98,868%. LTJ selanjutnya diendapkan  sebagai  hidroksida  menggunakan natrium hidroksida, seperti persamaan berikut:
LTJCl 3(aq) + 3NaOH (aq)  LTJ(OH) 3(s) + 3NaCl (aq)
Endapan  LTJ  setelah  dikeringkan  dalam oven  selanjutnya  dikalsinasi  dalam  tanur sehingga didapatkan kadar LTJ dalam sampel tailing emas  Poboya  yaitu  sebesar  6-7%. Manurung  (2013)  mendapatkan  total  kadar endapan LTJ dari pasir monasit Bangka hanya mencapai 2,76%. Kalsinasi merupakan proses pemanasan  zat  padat  sampai  suhu  di  bawah titik leleh. Kalsinasi dilakukan untuk memperoleh  bentuk  LTJ  oksida  yang  stabil, seperti persamaan reaksi di bawah.
2LTJ(OH) 3(s)  LTJ 2 O 3(s) + 3H 2 O (s)

## Hasil Analisis Akhir LTJ
Analisis  akhir  oksida  logam  tanah  jarang menggunakan  SEM-EDS  dilakukan  untuk mengetahui  kandungan  LTJ  setelah  dilakukan pemisahan. Kadar logam tanah jarang meningkat  jika  dibandingkan  dengan  sebelum pemisahan (Tabel 2).
Tabel 2. Hasil analisis akhir LTJ oksida Unsur Kadar Sampel 1 (%) Kadar Sampel 2 (%) Lantanum (La) 13,04 13,94 Cerium (Ce) 2,47 2,92 Neodimium (Nd) 0,02 0,02 Europium (Eu) 4,40 5,28 Gadolinium (Gd) 0,02 0,02 Terbium (Tb) 80,06 77,82
Hasil  identifikasi  dapat  diketahui  bahwa tailing /limbah  hasil  pengolahan  emas  di Poboya  Kecamatan  Mantikulore  Kota  Palu terdapat unsur logam tanah jarang yang utama yaitu  Terbium  (Tb)  dan  Lantanum  (La)  dan unsur  logam  tanah  jarang  lain  dengan  jumlah yang lebih sedikit yaitu Europium (Eu), Serium (Ce),  Neodimium  (Ne),  serta  Gadolinium  (Gd) (Tabel 2).
Sulistiyono et  al. (2016)  melaporkan bahwa  dari  hasil  identifikasi  terhadap  limbah hasil  pengolahan  emas  di  Jampang  Kulon, terdapat unsur LTJ. Unsur logam tanah jarang yang  utama  adalah  Terbium  (Tb)  dan Gadolinium  (Gd)  dan  unsur  lain  dalam  jumlah yang  lebih  sedikit  adalah  Neodimium  (Nd), Lantanum (La) dan Cerium (Ce).
Morfologi  dari  hasil  yang  didapat  dengan perbesaran  3000  kali  menunjukkan  bahwa partikel  LTJ  berbentuk  granul  yaitu  berupa gumpalan partikel yang kecil dan tidak merata (Gambar  3).  Ukuran  dari  partikel  juga  tidak homogen  dan  tingkat  aglomerasi  yang  tinggi. Menurut  Hastiawan et  al .  (2016),  aglomerasi mengakibatkan distribusi partikel menjadi tidak homogen  dan  dapat  menyebabkan  pengotor- pengotor  masuk  ke  kisi-kisi  oksida  yang  tidak homogen  sehingga  pada  saat  pengukuran akan terdeteksi.
Gambar 3. Hasil foto SEM LTJ oksida
Hasil spektrum EDS LTJ oksida menunjukkan bahwa LTJ terletak pada 4,5-6,5
keV,  dengan  masing-masing  konsentrasi unsur Lantanum (La) : 13%, Serium (Ce) : 2%,
Neodimium  (Nd)  :  0,02%,  Europium  (Eu)  :  4- 5%,  Gadolinium  (Gd)  :  0,02%,  dan  Terbium (Tb) : 77-80% (Gambar 4).
Gambar 4. Spektrum EDS dari LTJ oksida
Menurut Nampira et al. (2001), informasi  tentang  komposisi  ini  berasal  dari energi  yang  dihasilkan  oleh  sinar-X.  Pada spektrum  yang  dihasilkan  oleh  EDS,  sumbu X menunjukkan energi sinar-X yang dihasilkan  oleh  setiap  atom  dalam  satuan keV,  sedangkan  sumbu  Y  menunjukkan intensitas  sinar  yang  terserap  sebanding dengan  persen  (%)  massa  pada  unsur  yang terdapat  pada  sampel.  Secara  analisis
kualitatif  metode  EDS  ini  memberikan informasi jenis unsur yang terkandung dalam bahan.

## KESIMPULAN
Pada  proses  pemisahan  logam  tanah jarang  dari tailing emas  Poboya  Kecamatan Mantikulore Kota Palu dengan metode pengendapan  didapatkan  kadar  LTJ  6-7%.
Hasil  identifikasi  menggunakan  SEM-EDS didapatkan 6 jenis LTJ yaitu Terbium (Tb): 77- 80%,  Lantanum  (La):  13%,  Europium  (Eu):  4- 5%, Serium (Ce): 2%, Neodimium (Nd): 0,02% dan Gadolinium (Gd): 0,02%.

## DAFTAR PUSTAKA
Alpinus.  (2010).  Pemetaan  Lapisan  Pembawa Mineral  Emas  di  Kelurahan  Poboya Kecamatan Palu Timur Propinsi  Sulawesi Tengah.  [ Skripsi ].  Universitas  Tadulako, Palu.
Anggraini,  M.,  Sumarni,  Sumiarti,  S,  R.,  &  W,
S.  (2012).  Pengendapan  Unsur  Tanah Jarang  Hasil  Digesti  Monasit  Bangka Menggunakan  Asam  Sulfat. Eksplorium , 33 (2), 121 –128.
Callow,  R.  (1967). The  Industrial  Chemistry  of the  Lanthanous,  Yttrium,  Thorium  and Uranium . Pergamon Press, London.
Dinas  ESDM.  (2011). Data  Potensi  Sumber Daya  Mineral  Provinsi  Sulawesi  Tengah Sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2010 . Dinas Energi dan Sumber  Daya  Mineral  Provinsi  Sulawesi Tengah, Palu.
Erni, R., Pudjianto, R., Zahardi, & Susilaningtiyas.  (2000).  Pengolahan  Bijih
Uranium  Asal  Rirang:  Pemisahan  LTJ
dari Hasil Digesti Basa. Prosiding Presentasi  Ilmiah  Bahan  Bakar  Nuklir  V , 22  Februari  2000.  P2TBDU  dan  P2BGN BATAN, Jakarta. hlm 94 –101.
Gupta,  C.,  &  Krishnamurthy,  N.  (2004). Extractive  Metallurgy  of  Rare  Earths. CRC Press, Washington.
Hafni, L., Faizal, R., Sugeng, W., Budi, S., Arif, S., & Susilaningtiyas. (2000). Pengolahan
Monasit dari Limbah Penambangan Timah:  Pemisahan  Logam  Tanah  Jarang (RE)  dari  U  dan  Th. Prosiding  Presentasi Ilmiah  Bahan  Bakar Nuklir  V , 22 Februari 2000.  P2TBDU  dan  P2BGN  BATAN, Jakarta. hlm. 54 –60.
Harvey, D. (2000). Modern Analytical Chemistry . McGraw-Hill, New York.
Hastiawan,  I.,  Firmansyah,  F.,  Juliandri,  J.,
Eddy,  D.  R.,  &  Noviyanti,  A.  R.  (2016).
Pemisahan  Lanthanum  dari  Limbah  Hasil Pengolahan Timah dengan Menggunakan Metode Pengendapan Bertingkat. Chimica  et  Natura  Acta , 4 (2):  93. https://doi.org/10.24198/cna.v4.n2.10678
Junaedy,  M.  (2016).  Studi  Zona  Mineralisasi Emas  Menggunakan  Metode  Magnetik  di Lokasi  Tambang  Emas  Poboya. [Skripsi ]. Universitas Tadulako, Palu.
Manurung, A. R. R. (2013).  Pengayaan Unsur Tanah  Jarang  Secara  Destruksi  dan Pengendapan dari Pasir Monasit Bangka.
[ Skripsi ]. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Nampira, Y., Amini, S., & Kriswarini, R. (2001). Analisis  Unsur  Lantanida  Dalam  Mineral Monasit  Secara  Fluoresensi  Sinar-X. Prosiding  Presentasi  Ilmiah  Daur  Bahan Bakar  Nuklir  VI ,  7-8  November  2001.
BATAN-PTBN, Jakarta. hlm 191 –196.
PSDG.  (2010). Potensi  Logam  Tanah  Jarang di  Indonesia.  Diperoleh  dari  website Pusat Sumber Daya Geologi .
http://psdg.geologi.esdm.go.id/index.php?
option=com_content&view=category&id=
16&layout=blog&Itemid=395,  diakses  12
Oktober 2019.
Sastri,  V.,  Bunzli,  J.,  Rao,  V.,  Rayundu,  V.,  & Perumareddi,  J.  (2003). Modern  Aspects of  Rare  Earths  and  their  Complexes . Elsevier.
Soepriadi, Budiharyanto, K., & Widi, B. (2014). Prospeksi  Unsur  Tanah  Jarang  (Rare Earth  Elements)  Daerah  Kacang  Butor dan Sekitarnya, Kecamatan Badau, Kabupaten  Belitung  Provinsi  Bangka Belitung. Proceeding Unsur Tanah Jarang (REE)  di  Kab.  Belitung,  Prov.Bangka Belitung  TA  2014 .  PSDG,  Belitung.  hlm
1 –16.
Sofyatin,  T.,  Hendrayati,  D.,  &  Pratomo,  U. (2016).  Pemisahan  Unsur  Tanah  Jarang dari Senotim dengan Metode Pengendapan Melalui Destruksi Menggunakan  Akua  Regia. Jurnal  ICA  ( Indonesian Chemia Acta ) , 6 (1): 25 –29.
Suganal,  S.,  Umar,  D.  F.,  &  Mamby,  H.  E. (2018).  Identifikasi  keterdapatan  unsur logam  tanah  jarang  dalam  abu  batubara Pusat  Listrik  Tenaga  Uap  Ombilin, Sumatera Barat. Jurnal Teknologi Mineral
Dan
Batubara , 14 (2): 111 –125. https://doi.org/10.30556/jtmb.
Sulistiyono, E., Prasetyo, A., & Suharyanto, A.
(2016).  Potensi  Pemanfaatan  Limbah
Pengolahan Emas
Proses
Heap Leaching . Prosiding  SEMNASTEK  UMJ
2016 , 8 November 2016. Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah, Jakarta,
Jakarta. hlm 1 –7.